TCVN10322:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10322:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10322:2014 ĐÁ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Rock - Laboratory methods for determination of volumetic weight Lời nói đầu TCVN 10322:2014 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐÁ XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Rock - Laboratory methods for determination of volumetic weight 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng thể tích đơn vị của mẫu đá trong phòng th í nghiệm, dùng cho xây dựng công trình. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho v iệ c áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng bản được n ê u. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn không ghi năm c ô ng bố thì áp dụng phiên b ả n mới nh ấ t, bao g ồ m cả các sửa đổi, bổ sung (n ế u có). TCVN 8733:2012, Đá xây dựng công trình thủ y lợi - Phương pháp l ấ y mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản m ẫ u đ ó dùng cho c á c thí nghiệm tr ong phòng. TCVN 8735:2012, Đ á xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng th í nghiệm. TCVN 10321:2014, Đ á xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm, độ hút nước trong phòng thí nghiệm. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 . Khối lượng thể tích của đá (Volumetric weight of rock) Khối lượng của một đơn vị thể tích mẫu thử c ó kết cấu nguy ê n trạng; trong đó, thể tích bao gồm phần cốt cứng và các kẽ hổng có chứa nước và chất khí lẫn trong đá, ký hiệu là g tn , đơn vị tính là gam trên centimet khối (g/cm 3 ). 3.2 . Độ rỗng của đá (Porosity of rock) Thể tích của phần rỗng trong đá trên một đơn vị thể tích của đá, kí hiệu là n , biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm (%). 4. Quy định chung 4.1 . Mẫu đá dùng cho thí nghiệm phải đảm bảo về chất lượng và số lượng theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 8733:2012. 4.2 . Khi xác định khối lượng thể tích đơn vị của đá, cần căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, hình dạng của mẫu đá để lựa chọn phương pháp thí nghiệm áp dụng cho phù hợp: a/ phương pháp thí nghiệm đo trực tiếp thường được áp dụng khi có sẵn các nõn khoan hình trụ hoặc khối lập phương được chuẩn bị dùng cho thí nghiệm xác định độ bền nén hoặc độ bền cắt của đá. b/ phương pháp thí nghiệm cân th ủy t ĩ nh thường được áp dụng cho các mẫu thử có hình dạng bất kỳ. 4.3 . Tùy theo yêu cầu cụ thể, khối lượng đơn vị thể tích của đá có thể được xác định ở các trạng thái sau: + Khối lượng thể tích của đá ở trạng thái tự nhiên (KLTT tự nhiên), g tn ; + Khối lượng thể tích của đá ở trạng thái khô gió (KLTT khô gió), g kg ; + Khối lượng thể tích của đá ở trạng thái bão hòa nước (KLTT bão hòa), g bh ; + Khối lượng thể tích của đá ở trạng thái khô kiệt (KLTT khô), g k . 4.4 . Số liệu thí nghiệm cần được ghi chép đầy đủ vào sổ thí nghiệm theo các bảng ghi kết quả thí nghiệm được nêu tại Phụ lục B. 5. Các phương pháp thử 5.1 . Phương pháp đo trực tiếp 5.1.1 . Yêu cầu chung Được quy định trong 4.2 a; và không áp dụng cho các loại đá d ễ bị ướt rã, bở rời trong nước hoặc có nhiều lỗ rỗng lớn. 5.1.2. Thiết bị, dụng cụ - Các loại cân kỹ thuật, có độ chính xác 0,01 g và 0,1 g; - Máy khoan, máy cưa cắt đá; - Máy mài đá; - Thước kẹp hoặc thiết bị đo, phù hợp có khả năng đo độ dài của mẫu thử với độ chính xác 0,1 mm; - Tủ sấy có khả năng duy trì được nhiệt độ ổn định ở các mức từ 50 °C đến 200 °C; 5.1.3 . Chuẩn bị mẫu 5.1.3.1 . Chọn mẫu đại diện từ số mẫu lấy về phòng thí nghiệm để gia công mẫu thử: + với đá đồng nhất, chọn ít nhất 2 mẫu; + với đá không đồng nhất, chọn ít nhất 3 mẫu. CHÚ THÍCH: Khi đã có các mẫu gia công để chuẩn bị cho thí nghiệm xác định độ bền nén hoặc độ bền cắt của đá thì mẫu thử đại diện được lựa chọn từ các mẫu gia công đó mà không phải tiến hành các bước tại 5.1.3.2. 5.1.3.2 . Gia công mẫu thử: a/ Đối với mẫu khối, tảng, tiến hành gia công khoan, cắt mẫu đại diện thành các mẫu hình trụ và hình lập phương chuẩn; trong đó: + Mẫu thử hình trụ phải đảm bảo có chiều cao ( h ) so với đường kính ( d ) thỏa mãn điều kiện d ≤ h ≤ 2d , 2 mặt đáy của mẫu phải song song với nhau và được mài phẳng và nhẵn. Đường sinh phải vuông góc v ớ i 2 mặt đáy, độ nghiêng không lớn hơn 0,1 mm. + Mẫu thử hình lập phương có kích thước các cạnh từ 5 cm x 5 cm x 5 cm đến 7 cm x 7 cm x 7 cm, được gia công chính xác với sai lệch số đo giữa các cạnh không vượt quá ± 0,1 mm. b/ Đối với các lõi khoan có sẵn, tiến hành cưa hai đầu mẫu và mài nhẵn để được mẫu hình trụ có các kích thước thỏa mãn quy định như đã nêu trong khoản a ở phần trên. 5.1.3.3 . Tùy theo yêu cầu, trước khi tiến hành thí nghiệm, mẫu thử cần được xử lý đưa về trạng thái phù hợp: + Để xác định khối lượng thể tích của đá ở trạng thái khô gió, các mẫu thử cần được làm khô trong không khí ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian ít nhất là 5 ngày. + Để xác định khối lượng thể tích của đá ở trạng thái bão hòa, các mẫu thử cần được làm bão hòa bằng cách ngâm trong nước như quy định trong 5.3.4.1.TCVN 10321:2014. + Để xác định khối lượng thể tích của đá ở trạng thái khô kiệt, các mẫu thử cần được sấy khô ở nhiệt độ (110 ± 5) °C đến khối lượng không đổi (thông thường sau khoảng 24 h) và để nguội đến nhiệt độ trong phòng thí nghiệm. 5.1.4 . Cách tiến hành 5.1.4.1 . Dùng thước kẹp đo các kích thước của mẫu, chính xác đến 0,1 mm. Trình tự đo các mẫu như sau: a/ Với mẫu hình trụ, lần lượt đo chiều cao mẫu ( h ) ở tâm của 2 mặt đáy tại 3 vị trí đường sinh khác nhau, và đo đường kính mẫu ( d ) ở 3 vị trí khác nhau: tại hai điểm đầu và điểm giữa của chiều cao mẫu. Khi đo, cần xoay thước kẹp để các l ầ n đo có phương vuông góc nhau (xem Hình 1a). b/ Với mẫu hình lập phương, mỗi cặp cạnh mẫu đo ở 3 vị trí khác nhau: tại hai điểm đầu và điểm giữa các cạnh (xem Hình 1b). 5.1.4.2 . Tính giá trị trung bình cho các kích thước của mẫu thử từ các số đo c ó được tại 5.1.4.1. Chỉ tính trung bình cho độ dài cạnh (hoặc đường kính) của mẫu khi sai lệch giữa số đo tại 2 điểm đầu với số đo tại điểm giữa không vượt quá ± 0,2 mm. CH Ú THÍCH: Trong trường hợp mẫu thử c ó một giá trị đo vượt quá sai số cho phép thì phải tiến hành gia công (mài) lại mẫu. Hình 1a – Mẫu đá hình trụ Hình 1b – Mẫu đá hình lập phương 5.1.4.3 . Tính toán thể tích mẫu thử a/ Thể tích mẫu thử hình trụ V (cm 3 ), được tính theo công thức 1.a: (1.a) trong đó: π là số Pi, lấy bằng 3,14; d, h lần lượt là trị số trung bình của đường kính và chiều cao mẫu, tính bằng centimet (cm), lấy chính xác đến 0,01 cm. b/ Thể tích mẫu thử hình lập phương V (cm 3 ), được tính theo công thức 1.b: V = a x b x c (1.b) trong đó: a,b,c là trị số trung bình các cạnh của mẫu, cm, lấy chính xác đến 0,01 cm. 5.1.4.4 . Cân xác định khối lượng mẫu ( g ), chính xác đến 0,1 g. 5.1.5 . Biểu thị kết quả 5.1.5.1 . Khối lượng thể tích đơn vị của mẫu thử ( g ), lấy chính xác đến 0,01 g/cm 3 , được tính theo theo công thức sau: (2) trong đó: g là khối lượng thể tích đơn vị của mẫu, tính bằng gam trên centimét khối (g/cm 3 ); g là trọng lượng của mẫu thí nghiệm, tính bằng gam (g); V là thể tích của mẫu thí nghiệm, tính bằng centimét khối (cm 3 ). CHÚ THÍCH: 1. Sử dụng công thức (2) để tinh khối lượng thể tích đơn vị của mẫu đá ở các trạng thái khác nhau như: tự nhiên g tn , khô gió g kg , bão hòa g bh ; khi đó, g sẽ lần lượt là khối lượng của các mẫu thử, xác định được tại 5.1.4.4, ứng với các trạng thái thí nghiệm: tự nhiên ( g tn ) , khô gió ( g kg ) , bão hòa nước ( g bh ). 2. Giá tr ị khối lượng thể tích của mẫu đá lấy bằng tr ị s ố trung bình từ k ế t quả các mẫu thử của c ù ng một loại đá. 5.1.5.2 . K ế t quả của phép thử cần được ghi chép đ ầ y đủ vào s ổ thí nghi ệ m và biểu ghi kết quả thí nghiệm như nêu tại bảng B.1 Phụ lục B. 5.2 . Phương pháp cân thủy tĩnh v ớ i mẫu bọc para f in 5.2.1 . Y ê u c ầ u chung Được quy định trong 4.2 b. 5.2.2 . Thiết b ị , dụng cụ - Cân thủy tĩnh (cân quang treo hoặc cân điện tử như H ì nh A.1, hoặc hình A.2 Phụ lục A), có độ chính xác đến 0,01 g; - Cốc thủy tinh hoặc thùng kín nước có dung tích 500 ml; - T ủ sấy có kh ả năng duy tr ì nhiệt độ ổn định ở các mức từ 50 °C đến 200 °C; - Búa, đục, đe sắt đ ể gia c ô ng mẫu; - Chỉ để buộc đá; - Chậu (khay) thủy tinh ngâm mẫu; - Parafin; - Nồi để đun chảy para f in; - B ế p điện; - Các dụng cụ khác: t ấ m lót cao su, chổi lông, b ú t dạ, khay men, kim sắt, khăn lau , v.v... 5.2.3 . Chuẩn b ị m ẫ u 5.2 . 3.1 . Dùng búa, đập mẫu đá thành các viên nhỏ có dạng kh ố i tròn, kh ô ng có g ờ sắc, khối lượng khoảng từ 200 g đến 300 g. 5.2.3.2 . Dùng chổi lông quét sạch các hạt bụi bám tr ê n mẫu, đánh số và ghi ký hiệu cho từng viên đá. 5.2.3.3 . T ùy theo yêu cầu, các viên mẫu thử cần được xử lý cho tương ứng với trạng thái thí nghiệm cần thi ế t (như quy định trong 5.1.3.3), rồi mới ti ế n hành các bước ti ế p theo. 5.2.4 . Cách ti ế n hành 5.2.4.1 . Buộc ch ỉ vào mẫ u , đem cân đ ể xác định khối lượng ứng với trạng thái thí nghiệm ( g i ), chính xác đến 0,01g. 5.2.4.2 . Nhúng ngập các mẫu th ử vào nồi đựng para f in đô được đun nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 70 °C. Thời gian nhúng mẫu kéo dài từ 1 s đến 2 s , đảm bảo cho lớp parafin ph ủ kín đều bề mặt mẫu và có chiều dày không lớn hơn 1mm. 5.2.4.3 . Treo và đ ể ng u ội các mẫu thử đến nhiệt độ trong phòng, lần lư ợt kiểm tra độ kín của lớp parafin bọc mẫu. N ế u m ẫ u có lớp bọc parafin kín đều và không c ó b ọ t kh í , đem cân xác định khối lượng trong không khí ( g 1 ), chính xác đến 0,01g. CHÚ TH Í CH: Trư ờ ng hợp khi quan s át thấ y trong lớp parafin có bọt kh í th ì dùng kim hơ nóng ch â m vỡ bọt khí rồi trát k í n l ạ i. 5.2.4.4 . Thả mẫu thử đ ã được bọc parafin vào trong cốc chứa nước c ấ t, và treo mẫu thử vào một đầu cân sao cho mẫu ngập hoàn toàn trong nước, không chạm thành, kh ô ng chạm đáy. Cần xác định khối lượng mẫu trong nước ( g 2 ). chính xác đến 0,01 g; 5.2.4.5 . Dùng khăn sạch thấm khô mặt ngoài các mẫu đ ã cân trong n ư ớc; r ồ i đem cân ki ể m tra lại khối l ượng mẫu trong không khí . Nếu mẫu có khối lượng lớn hơn 0,03 g, so với kết quả xác đ ị nh ban đầu tại 5 .2.4.3, thì mẫu đó phải được thí ngh iệ m lại theo trình tự các bước từ 5.2.4.2 đến 5.2 . 4.3. 5.2.4.6 . Ghi chép đầy đủ s ố liệu các lần cân vào s ổ thí nghiệm và bảng ghi kết quả thí nghiệm như nêu tại bảng B.2 Phụ lục B. 5.2. 5. Biểu thị kết quả Khối lượng th ể tích của mẫu thử ( g i ), l ấ y chính xác tới 0,01 g/cm 3 , được tính theo công thức sau: (3) trong đ ó : g i là khối lượng thể tích của mẫu thử ứ ng với từng trạng thái thí nghiệm, gam trên centimét khố i (g/cm 3 ); g i là khối lượng ban đầu của m ẫ u thử ứng với trạng thái thí nghiệm (xác đ ị nh tại 5.2.4.1), gam (g); g 1 là khối lượng mẫu thử bọc parafin cân trong không khí, tính bằng gam (g); g 2 l à khối lượng mẫu thử bọc parafin cân trong nư ớ c, tính bằng gam (g); r n là khối lượng riêng của nư ớ c c ấ t ở nhiệt độ thí nghiệm, được lấy bằng 1 g/cm 3 . r p là khối lượng riêng của parafin, được l ấ y b ằ ng 0,93 g/cm 3 . CHÚ TH Í CH: Ch ỉ s ố i tại c ô ng thức 3 thể hiện các trạng thái của đá khi thí nghiệm : với m ẫ u ở trạng thái tự nhiên , i = tn ; với mẫu ở trạng th á i khô gi ó , i = kg ; với m ẫ u ở trạng th á i bão hòa, i = bh . Khí đ ó , trong công thức, ta có các giá trị của g i v à g i ở trạng thái thí nghiệm tương ứng. Giá trị khối lượng thể tích của m ẫ u đá được lấy bằng giá tr ị trung bình kết quả của hai mẫu thử, chính xác đến 0,01 g/cm 3 . 6. Báo cáo thử nghiệm Báo c á o kết quả t hử nghiệm cần được bao gồm các thông tin chủ yếu sau: - Tên công trình, hạng mục công trình; - V ị trí l ấ y mẫu, độ sâu l ấ y mẫu; - S ố hiệu mẫu hiện trư ờ ng; - Số hi ệ u mẫu trong ph ò ng thí nghiệm; - Mô tả đặc điểm của đá: màu sắc, đặc điểm phân lớp, phân phi ế n, mức độ nứt nẻ .v.v...; - Phương pháp thí nghiệm áp dụng; - Khối lượng thể tích của đá; - Độ r ỗ ng của đá (tính theo Ph ụ lục C). PHỤ LỤC A (Tham khảo) Thiết bị cân thủy tĩnh Hình A. 1 - C â n Th ủ y t ĩ nh quang treo Hình A. 2 - C â n Th ủ y t ĩ nh điện tử PHỤ LỤC B (Tham khảo) Bằng ghi chép kết quả thí nghiệm Bảng B.1 - Bảng ghi chép k ế t quả thí nghiệm xác định khối l ượ ng thể tích của đá theo phương pháp đo trực tiếp Số hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu Độ sâu mẫu (từ ... đến) Tên đá Trạng thái mẫu Khối lượng mẫu ( g i ) Kích thước mẫu , cm Th ể tíc h mẫu (V) Khối lượng đơn vị thể tích ( g i ), g/cm 3 d (hoặc a ) h (hoặc b ) -, (hoặc c ) - - (m) - - gam Từng lần đo ( i ) Trung bì nh (tb) Từng lần đo ( i ) Trung bì nh (tb) Từng lần đo ( i ) Trung bì nh (tb) cm 3 Từng mẫu TN Trung bì nh (tb) 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Người thí nghiệm Người tính toán Người kiểm tra B ả ng B.2 - Bảng ghi chép kết quả thí nghi ệ m xác định kh ố i lượng thể tích của đ á theo phương pháp cân thủy tĩnh với m ẫ u th ử bọc para f in Số hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu Độ sâu mẫu (từ ... đến) Tên đá Trạng thái mẫu Khối lượng mẫu ở trạng thái TN ( g i ) Khối lượng mẫu đá bọc parafin Khối lượng đơn vị thể tích, γ i Ghi chú Cân trong không khí l ầ n 1 ( g 1 ) Cân trong không khí l ầ n 2 ( g ’ 1 ) Cân trong nước ( g 2 ) Từng lần thí nghiệm Trung b ì nh - - m - - gam gam gam gam g /c m 3 g /c m 3 (1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7 ) (8) (9) (10) (11) (12) Ngư ờ i thí nghiệm Người t í nh toán Người kiểm tra PHỤ LỤC C (Quy định) Xác định độ rỗng của đá C.1 . Độ rỗng của đá hay c ò n gọi l à độ rỗng ‘tổng cộng ’ của đá có thể được xác đ ị nh bằng cách t í nh toán trực ti ế p từ khối lượng đơn vị thể tích của đá được sấy khô kiệt ( g k ), xác định được theo các phương pháp nêu trong tiêu chuẩn n à y và giá trị khối lượng ri ê ng của đá ( r ), xác định được theo TCVN 8735:2012. C.2 . T í nh toán độ rỗng của đá, n (%), theo công thức sau: (a); hoặc (b) trong đ ó : n là độ r ỗ ng của đá, % ; r là khối lượng ri ê ng của đá, g/cm 3 ; g k là khối lượng đơn vị thể t í ch khô của đá, g/cm 3 ; g s l à khối lượng đơn vị thể tích của các ch ấ t rắn, g/cm 3 ; g là khối lượng của mẫu nghi ề n nát, s ấ y khô, g; V là thể t í ch của mẫu thử , cm 3 . PHỤ LỤC D (Tham khảo) Phương pháp cân thủy tĩnh trực tiếp với mẫu thử D .1 . Phạm vi á p dụng Phương pháp áp d ụng cho các loại đá c ó c ấ u tạo đặc sít và chỉ thực hiện khi có yêu cầu xác định nhanh giá tr ị khối lượng thể tích của đá v ớ i kết quả g ầ n đúng. D.2 . Thi ế t b ị , dụng cụ - Cân thủy tĩnh (cân quang treo hoặc cân điện tử như Hình A.1, hoặc hình A.2 Phụ lục A), có độ chính xác đến 0,01 g; - Cốc thủy tinh hoặc thùng k í n nước c ó dung tích 500 ml; - Tủ s ấ y có bộ phận đi ề u chỉnh nhiệt độ ở các mức t ừ 50 °C đến 200 °C; - Búa, đục, đe sắt để gia công mẫu; - Chỉ để buộc đá; - Chậu (khay) thủy tinh ngâm mẫu; - Các dụng cụ khác như: t ấ m lót cao su, ch ổ i l ô ng, bút dạ.v.v.. D.3 . Chu ẩ n bị mẫu thử Tương tự như được nêu trong 5.2.3 của tiêu chu ẩ n này. D.4 . Các bước thí ngh iệ m D.4.1 . Buộc chỉ vào mẫu r ồ i đem cân để xác định khối lượng mẫu (g i ), ứng với trạng thái thí nghiệm, chí n h xác đến 0,01g. D.4.2 . Đem đặt các m ẫ u thử vào chậu (khay) thủy tinh, đổ nư ớ c vào cho ngập mẫu, r ồ i đem ng â m trong v ò ng 24 h để làm bão hòa sơ bộ. D.4.3 . Lần lượt kéo các vi ê n mẫu l ê n, dùng khăn sạch th ấ m khô nước mặt ngoài mẫu, r ồ i cân xác định khối lượng mẫu ở trong không kh í ( g 1 ), chính xác đến 0,01g. D.4.4 . Treo mẫu thử vào một đ ầ u cân, đảm bảo mẫu được treo ngập trong nước, kh ô ng chạm thành, không chạm đáy (xem Hình A.1 Phụ lục A); r ồ i cân xác định khối lượng mẫu trong nước (g 2 ), chính xác đến 0,01g. CHÚ TH Í CH: Nước trong cốc phải là nước c ấ t; sau khi cân nhi ề u l ầ n, nếu th ấ y nước h ơ i đục th ì phải thay b ằ ng nước cất mới. D.4.5 . Ghi chép đầy đủ số liệu của các lần cân vào sổ thí nghiệm và bảng ghi kết quả th í nghiệm như nêu tại bảng D .1 D.5 . T í nh toán và biểu thị kết quả Khối lượng thể tích của mẫu thử, g i (g/cm 3 ), l ấ y chính xác tới 0,01 g/cm 3 , được t í nh theo công thức sau: (d.1) trong đó: g i l à khối lượng thể tích của đá ứng với từng trạng thái thí nghiệm, gam trên centimét khối (g/cm 3 ); g i là khối lượng của m ẫ u đá ứ ng v ớ i trạng thái thí nghiệm (xác định tại 5.2.4 . 1), gam (g); g 1 là khối lượng mẫu đá sau khi bão hòa sơ bộ được cân trong không khí, gam (g); g 2 là khối lượng mẫu đá sau khi bão hòa sơ bộ được c â n trong nước, gam (g); r n khối lượng ri ê ng của nước c ấ t ở nhiệt độ trong phòng, được l ấ y bằng 1. CHÚ TH Í CH: Chỉ s ố i tại c ô ng thức (d.1) th ể hiện trạng th á i của đá khi thí nghiệm: với m ẫ u ở tr ạ ng thái tự nhiên thì i = tn ; với mẫu ở trạng thái kh ô gi ó th ì i = kg ; với m ẫ u ở trạng th á i b ã o hòa th ì i = bh . Khi đ ó, trong c ô ng thức ta c ó các giá tr ị của g i và g i ở các trạng thái thí nghiệm tương ứng. Giá tr ị khối lượng thể t í ch của mẫu đá được l ấ y bằng giá trị trung bình kết quả của hai mẫu thử, chính xác đến 0,01 g/cm 3 . Bảng D.1 - Bảng ghi chép kết quả thí nghiệm xác định kh ố i lượng thể tích của đá theo phương pháp cân thủy tĩnh trực ti ế p với m ẫ u th ử Số hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu Độ sâu mẫu (từ ... đến) Tên đá Trạng thái mẫu Khối lượng mẫu ở trạng thái thí nghiệm ( g i ) Khối lượng mẫu đá được bão hòa sơ bộ Khối lượng đơn vị thể tích, g i Ghi chú Cân trong không khí ( g 1 ) Cân trong nước ( g 2 ) Từng lần thí nghiệm Trung b ì nh - - m - - gam gam gam g /c m 3 g /c m 3 (1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7 ) ( 8 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) Ngư ờ i thí nghiệm Người t í nh toán Người kiểm tra THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Viện NC Khoa học thủy lợi -1975, Quy trình thí nghiệm các tính ch ấ t vật lý, cơ học của đá. [2] TCVN 1772 -87, Đá, sỏi trong x â y d ự ng - phương pháp th ử . [ 3] RTH 109 -93, Method of dete rm ining e ff ect iv e (as received) and dry unit w eights ant total porosity of rock cores. MỤC LỤC Lời nói đầu TCVN 10322:2014: Đá xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa 4. Quy định chung 5. Các phương pháp thử 5.1. Phương pháp đo trực tiếp 5.2. Phương pháp cân thủy tĩnh với mẫu bọc parafin 6. Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A (Tham khảo) Các thiết bị cân thủy tĩnh Phụ lục B (Tham khảo) Bảng ghi kết quả thí nghiệm Phụ lục C (Quy định) Xác định độ rỗng của đá Phụ lục D (Tham khảo) Phương pháp cân thủy tĩnh trực tiếp với mẫu thử Thư mục tài liệu tham khảo